( 7i« ) 



» La composition du métal ne répond à aucune formule déterminée. 

 Après avoir fait subir à la masse le traitement indiqué plus liant, nous 

 n'avons rion trouvé à l'examen microscopique. 



» Échantillon C. — Ce fragment de 42^'' ne nous a pas fourni Irace de 

 diamant. 



» Ces échantillons étaient particulièrement intéressants puisque c'est 

 dans ce loupd'Esch-sur-l'AlzettequeM. Rossel avait indiqué l'existence du 

 diamant transparent. Nos échantillons n'en renfermaient pas. 



» Carbure rie fer. — L'étude des différents carbures métalliques, que 

 j'ai poursuivie depuis plusieurs années, m'a amené à rechercher quelle 

 pouvait être l'action du carbone sur le fer pur, à des températures de plus 

 en plus élevées. 



» Lorsque l'on fond du fer de Suède ou du fer pur ('), en présence de 

 charbon de sucre, au four électrique, on voit que la liquidité devient de 

 moins en moins grande lorsque la température s'élève. A une température 

 voisine de celle de la fusion du titane, le contenu du creuset de charbon 

 est devenu tellement visqueux que l'on peut retourner le creuset sans 

 que rien ne s'écoule à l'extérieur. Il est vrai que quelques instants plus 

 tard, dès que la température s'abaisse, le métal reprend toute sa fluidité 

 et coule comme de l'eau. Aussitôt que la masse est refroidie, on obtient 

 un culot de fonte abondamment recouvert de graphite et présentant tous 

 les caractères de la fonte grise. 



» Lorsque l'on étudie le métal refroidi, surtout s'il s'agit de fer bien pur, 

 on reconnaît qu'il ne contient que très peu de carbone combiné, environ 

 I pour 100. La masse métallique renferme de nombreux cristaux de gra- 

 phite. 



>i Le nickel, qui dissout aussi une grande quantité de carbone à haute 

 température, présente la même réaction. Ce métal, refroidi lentement à 

 l'air, ne contient que des traces de carbone combiné (-). 



» Les analyses des loups de haut fourneau, ainsi que les expériences 

 précédentes, montraient donc que, par le refroidissement ordinaire d'une 

 masse de fonte, on obtenait plus ou moins de graphite et peu de carbone 

 combmé. En traitant cette fonte par les acides étendus, une forte pro 

 portion de carbone s'échappe à l'état de carbure gazeux et l'autre partie 

 reste sous des formes plus ou moins complexes, mal étudiées jusqu'ici. 



(') Ce fer était préparé par réduction de l'oxyde dans un courant d'hydrogène. 

 (-) Deux éclian il lions de nickel nous ont doiitié à l'analyse 0,21 et o, 23 de carbone 

 combiné. Ce métal reste malléable. 



